— 97 — 



Dopo 4 giorni, il liquido contenente ferro ha preso un aspetto diverso 

 da quello dei giorni antecedenti, e piuttosto nerastro: contemporaneamente 

 la superficie metallica immersa ha preso pure un tono nettamente nerastro. Al 

 quinto giorno, hanno incominciato a svilupparsi bolle di gas, proprio come 

 è avvenuto nell'esperimento diretto; mentre nel bicchierino con acqua distil- 

 lata pura non si è manifestato alcun cambiamento. 



Non contento di ciò, e temendo che la immersione della lamina di ferro 

 nell'acqua contenuta nel bicchierino stesso, ove doveva avvenire la reazione, 

 avesse potuto provocare fenomeni elettrici, capaci di favorire la reazione od 

 anche di deviare l'andamento ordinario di una ipotetica reazione, ho voluto 

 rinnovare l'esperimento in condizioni un po' diverse da quelle dianzi de- 

 scritte. 



I bicchierini stessi, che hanno servito nella esperienza antecedente, sono 

 stati vuotati dell'acqua, asciugati, pulimentati con carta vetrata e lavati, 

 come è stato detto. 



Uno è stato riempito con acqua distillata pura; l'altro è stato riempito 

 con acqua distillata, nella quale poco anzi era stata immersa, per un'ora, 

 una lamina pulimentata di ferro, in un bicchiere di vetro di Jena. Ho messo 

 i due bicchierini sotto la campana e li ho osservati attentamente ed accura- 

 tamente. Dopo 7 giorni sulla superficie metallica immersa, nel bicchierino 

 contenente acqua ferruginosa, incominciò a manifestarsi un annerimento; dopo 

 9 giorni la superficie immersa è nettamente nera e si sviluppa qualche 

 bollicina di gas. 



Nel liquido decantato si trovano solo traccie di alluminio e di ferro. 

 Nell'altro bicchierino nulla di notevole, e nell'acqua traccie dubbie di 

 allumina. 



Non contento ancora, ho voluto allargare l'esperimento, per trasformarlo 

 da qualitativo in quantitativo, operando a freddo ed a caldo in recipienti 

 più grandi e con masse d'acqua anche più grandi, ove si fosse potuta ese- 

 guire la determinazione del ferro con una certa sicurezza. 



Ho messo, cioè, 400 cmc. di soluzione colloidale di ossido di ferro, 

 ottenuta nel modo detto or ora, in un recipiente di alluminio capace e pu- 

 limentato internamente, e il tutto ho messo sotto campana con vaschetta con- 

 tenente soluzione di potassa. Non ho avuto annerimento della superficie im- 

 mersa, nemmeno dopo un mese. 



Ho ripetuto l'esperimento, facendo bollire l'acqua ferruginosa per qualche 

 ora, e non ho visto annerire affatto la superficie metallica immersa; invece 

 si è ingiallita, ed alla superficie dell'acqua manifeste apparivano le pellicole 

 giallo-dorate. 



Ambedue gli esperimenti sono stati ripetuti più volte, sempre con iden- 

 tico risultato; per cui è stato inutile eseguire determinazioni quantitative, 

 per dimostrare la probabile fissazione del ferro sull'alluminio. Contuttociò, 



